l82 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



beaucoup sur Tétude des gaz mono-alomiques pour éclairer celte ques- 

 tion. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Sur Ics coefficients d'aimantation de l'or. 

 Note de MM. M. Ha\riot et F, Raoult, présentée par M. A. Haller. 



Dans une Note précédente, l'un de nous a montré que, quand on attaque 

 par l'acide nitrique un alliage d'or et d'argent, l'or reste sous forme d'aune 

 masse spongieuse, or brun, qui parait formée d'un mélange en proportions 

 variables d'or ordinaire ou or a, et d'une modilication nouvelle ou or fi. La 

 Note actuelle a pour but de préciser quelques propriétés dislinctives de ces 

 deux variétés. 



L'or fondu, qui paraît formé presque exclusivement de la variété a, est 

 diamagnétique. L'or brun l'est également et nous a fourni sans cesse des 

 chiffres plus faibles. 



Le mode opératoire que nous avons adopté est le suivant : l'or brun était 

 pesé dans un tube de verre, puis porté à la balance magnétique où l'on 

 détermine son élongation. L'or brun est alors chauffé au moulle dans un 

 creuset, puis, une fois sa transformation effectuée, on le reporte à la balance 

 magnétique, et finalement on pèse l'or pour s'assurer que l'on n'en a 'pas 

 perdu dans ces diverses manipulations : enfin on détermine la constante 

 magnétique de la l)alance en mesurant successivement les élongations que 

 donne le tube vide et contenant un poids d'eau connu. 



Influence des impuretés. — Un grand nombre de déterminations nous ont 

 donné des chiffres assez variables pour For brun, compris entre — 0,120 et 

 — 0,181 X io"°; l'or ordinaire donnait un chiffre toujours plus élevé mais 

 pas plus constant : son coefficient d'aimantation a varié entre — 160 et 

 •-'234X IO-» ('). 



Ces variations sont dues à la présence des impuretés, inévitaljles dans l'or brun 

 comme nous l'avons montré antérieurement. L'argent, qui forme la plus importante, 

 ne saurait être incriminé; nous lui avons trouvé un coefficient de — 0,1694, voisin de 

 celui de l'or, et sa présence ne saurait expliquer ces écarts. 



Ces variations sont dues à la présence d'une petite quantité de fer. Pour 



(') Dans la suite de celte Note, nous ne répétons pas, à côté de chaque coefficient 

 d'aimantation, le facteur constant io~*. 



